Pengaruh Komposisi Silika dari Abu Sekam Padi terhadap Daya Serap Gelombang Elektromagnetik pada Komposit Unsaturated Polyester
Resins /Silika
Effect of Silica Composition from Rice Husk Ash on The Performace of Absorbing Electromagnetic Wave on Composite of Unsaturated Polyester Resins/Silica
Wisnu Ari Adi 1* , Rizky Fauzy 2 , Yana Taryana 3 dan Yusmaniar 2 1 Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju, Badan Tenaga Nuklir Nasional 2 Program Studi Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Jakarta
3 Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia * E-mail: dwisnuaa@batan.go.id

## ABSTRACT
This study aim  is to know the effect of silica composition on the absorption of electromagnetic waves  in  the  composite  of  unsaturated  polyester  resins  (UPR)/silica.  Silica  raw  materials  have been synthesized from the results of rice husk ash extraction. The results of the analysis phase and elementary respective using X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive spectroscopy (EDS) show that the extraction of silica has an amorphous phase with a high purity. This silica powders are filler material acts as an electromagnetic waves absorber material and combined with the UPR as a matrix to form a composite. Silica powder varied with several compositions in this composite. The observation of scanning electron microscope (SEM) shows that the silica particles have been distributed  evenly  in  the  UPR  matrix.  Meanwhile  the  results  of  testing  the  absorption  of electromagnetic  waves at  frequency range of 8 GHz - 12 GHz using a  vector network analyzer (VNA) show that the addition of silica composition  have  significant effect on the absorption of electromagnetic  waves. The  more the silica content in the UPR  matrix causes the absorption of electromagnetic waves more increasing. It was concluded that the presence of silica can improve the absorption performance of electromagnetic waves in composite UPR/silica.
Keywords: rice husk ash, silica, UPR, composites, electromagnetic wave absorber
PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  komunikasi  saat  ini seperti handphone menuntut  perangkat komunikasi  yang  semakin  memadai,  termasuk berbagai  komponen  elektronik  pendukungnya.
Pada  umumnya  komponen  elektronik  tersebut bekerja  pada  frekuensi  tinggi  hingga  GHz. Namun  komponen  elektronik  yang  bekerja pada  frekuensi  tinggi  ini  rawan  terhadap kebocoran  frekuensi  sehingga  dampak  yang ditimbulkan  akibat  kebocoran  frekuensi tersebut  adalah  munculnya  interferensi gelombang  elektromagnetik  atau  yang  dikenal dengan electromagnetic  interference (EMI) (Geetha et al , 2009 dan Patil et al , 2012). EMI ini  terjadi  karena  frekuensi  yang  bocor  pada permukaan  komponen  elektronik  tersebut terpantul  kembali  oleh casing  handphone mengenai  komponen  elektronik  tersebut sehingga dapat mengurangi bahkan mengganggu kinerjanya. Artinya EMI ini dapat dihindari  apabila  frekuensi  yang  bocor  tadi dapat  diserap  oleh  sebuah  bahan  penyerap gelombang  elektromagnetik  yang  dewasa  ini
menjadi marak diteliti oleh beberapa peneliti di dunia.  Seiring  berkembangnya  teknologi komunikasi  khususnya handphone ini  yang semakin canggih, banyak dan murah, untuk itu diperlukan  juga  bahan-bahan absorber gelombang  elektromagnetik  yang  banyak  dan relatif  murah.  Syarat  utama  yang  diperlukan sebuah  bahan  dapat  dikategorikan  sebagai bahan absorber gelombang  elektromagnetik adalah  bahwa bahan  tersebut  harus  memiliki magnetic  loss dan dielektric  loss yang  tinggi. Banyak penelitian bahan telah dilakukan untuk mendapatkan  bahan  yang  dapat  berfungsi sebagai absorber gelombang  elektromagnetik ini seperti karbon dan besi oksida (Wang, 2011 dan  Eswaraiah et  al ,  2011).  Karbon  memiliki nilai  permitivitas  yang  tinggi  dan  besi  oksida memiliki  nilai  permeabilitas  yang  tinggi. Dengan  modifikasi  melalui  rekayasa  struktur dapat diperoleh  kedua  sifat  yaitu  memiliki dielektric  loss dan magnetic  loss yang  tinggi sehingga  dapat  berfungsi  sebagai  bahan absorber gelombang elektromagnetik. Perkembangan  terkini  adalah  pemanfaatan bahan  silika  sebagai  kandidat  bahan absorber
gelombang elektromagnetik dengan mempertimbangkan  faktor  efisiensi,  biaya, ketebalan,  berat,  kekerasan,  fleksibilitas,  dan stabilitas terhadap lingkungan. Salah  satu  bahan  baku  silika  yang  relatif murah  dengan  jumlah  cadangan  yang  banyak adalah  dari  abu  sekam  padi.  Abu  sekam  padi adalah  bahan  limbah  hasil  panen  padi  yang pemanfaatannya kurang optimal, selain sebagai pakan  ternak  juga  dapat  diekstraksi  menjadi bahan  silika  dengan  kemurnian  tinggi  (Adi  & Manaf, 2012, Adi & Manaf, 2013, Rochman & Adi,  2013,  Le et  al ,  2013,  Rafiee et  al ,  2012, Onojah et  al ,  2012,  dan  Prasad  &
Pandey,2012).  Silika  hasil  ekstraksi  dari  abu sekam padi ini memiliki nilai permitivitas yang baik  sehingga  diharapkan  dapat  memiliki dieletric  loss yang  baik  dan  mampu  meredam gelombang  elektromagnetik  dengan  baik  pula (Cheng et al , 2012). Dengan demikian silika ini merupakan  salah  satu  kandidat  bahan  yang memiliki  kemampuan  sebagai  bahan absorber gelombang  elektromagnetik  (Nornikman et  al , 2010,  dan  Zhou et  al ,  2010).  Namun  untuk aplikasi  praktis  silika  ini  harus  ditanam  di dalam  matrik  polimer  membentuk  sebuah komposit sehingga dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk.
Pada  penelitian  ini,  akan  dilakukan pembuatan  komposit  dari  silika  yang  ditanam di  dalam  polimer unsaturated  polyester  resin (UPR)  sebagai  matrik.  UPR  adalah  sebuah produk polimer lokal yang relatif murah. UPR merupakan  bahan  polimer  yang  sedang dikembangkan  sebagai  matrik  untuk  aplikasi bahan absorber gelombang  elektromagnetik (Sun  et  al,  2010  dan  Adeodu et  al ,  2014). Kombinasi  UPR  dan silika  untuk  aplikasi bahan absorber gelombang  elektromagnetik menjadi kajian utama pada penelitian ini. Pada penelitian  ini  akan  diawali  dengan  pembuatan silika  dari  abu  sekam  padi,  kemudian pembuatan komposit dengan berbagai komposisi  dan  hasil  akhirnya akan  diuji kemampuan  daya  serap  komposit  ini  terhadap gelombang  elektromagnetik.  Jadi  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh pengaruh  komposisi  silika  dari  abu sekam  padi  terhadap  daya  serap  gelombang elektromagnetik  pada  komposit unsaturated polyester resins (UPR)/silika. METODE Sintesis silika (SiO 2 ) dan komposit UPR/silika Pada  tahap  awal  akan  dilakukan  sintesis  silika  dari
abu  sekam  padi.  Sekam  padi  yang  akan  ekstraksi terlebih  dahulu  dilakukan  pengarangan  dengan tujuan  agar  proses  pemanasan  lebih  merata.  Arang sekam padi kemudian dipanaskan pada suhu 700 ºC selama  4  jam  untuk  menghilangkan  komponen organik sehingga menjadi abu. Abu sekam padi yang dihasilkan  kemudian  ditambahkan  HCl  1  N,  dan direfluks  selama  2  jam  dengan  tujuan  untuk menghilangkan  komponen  anorganik  seperti  besi, kalium,  dan  kalsium.  Endapan  dilarutkan  dengan NaOH  1  N,  dan  direfluks  selama  1  jam  hingga menghasilkan  sol  natrium  silikat.  Larutan  NaOH berfungsi untuk melarutkan atau mereaksikan silika yang  terdapat  dalam  abu  sekam  padi  karena  silika hanya  larut  dalam  alkali  hidroksida  dan  leburan karbonat  (Ginanjar et  al .,  2014).  Sol  yang  telah dihasilkan ditetesi HCl 1 N hingga pH netral (pH = 7),  dan  didiamkan  selama  18  jam.  Pengadukan konstan  dilakukan  saat  penetesan  HCl  1N menggunakan magnetic  stirrer dengan  kecepatan 200 rpm. Hal ini bertujuan agar reaksi dapat berjalan secara merata. Silika akan membentuk gel pada pH dibawah  10.  Reaksi  yang  terjadi  adalah  sebagai berikut:
SiO 2 + 2 NaOH Na 2 SiO 3 + H 2 O Na 2 SiO 3(aq) + 2 HCl (aq) H 2 SiO 3(l) + 2NaCl (aq)
H 2 SiO 3(l) SiO 2 .H 2 O (s) Gel  silika  yang  terbentuk  kemudian  dicuci  dengan aqua demineralisasi hingga bebas ion Cl - . Gel yang telah murni dipanaskan pada suhu 120 ºC selama 12 jam  untuk  menghilangkan  kandungan  air  dan diperoleh yield silika  padatan  yang  kemudian digerus menggunakan mortar hingga menjadi bubuk berwarna putih. Silika hasil ekstraksi dari abu sekam padi  ini  mempunyai  berat  sebesar  15,41  gram. Setelah  itu  silika  hasil  ekstraksi  ini  dikarakterisasi fasa  yang  terbentuk  menggunakan X-ray difractometer (XRD),  kandungan  elementernya menggunakan energy  dispersive  spectroscopy
(EDS),  gugus  fungsi  menggunakan fourier transform  infra  red (FTIR),  dan  morfologi  partikel menggunakan scanning electron microscope (SEM). Langkah  selanjutnya  adalah  membuat  komposit UPR/silika  yaitu  dengan  mencampurkan  antara polimer  UPR  dengan  serbuk  silika.  UPR  yang digunakan berbentuk cair dengan serbuk silika hasil isolasi melalui perbandingan komposisi UPR : Silika masing-masing 99 : 1; 98,5 : 1,5 ; 98 : 2 ; dan 97,5 : 2,5  %  berat.  Selanjutnya  masing-masing  campuran diaduk dengan bahan pengeras hingga homogen, dan kemudian  didiamkan  selama  12  jam  sampai komposit  tersebut  mengeras.  Distribusi  partikel silika  di  dalam  matrik  UPR  diamati  menggunakan SEM-EDS.  Sedangkan  kemampuan  daya  serap gelombang  elektromagnetik  pada  komposit  ini dilakukan  menggunakan  alat vector  network analyzer (VNA) yang diukur pada rentang frekuensi 8 GHz - 12 GHz.
Peralatan karakterisasi Analisis  fasa  sampel  silika menggunakan X-ray difractometer (XRD) Miniflex 6500 Rigaku dengan sumber radiasi CuKa dengan panjang gelombang,  = 1,5406 Å, mode : continuous-scan, , step size : 0.02, dan rentang sudut 10 – 80 o . Pengamatan  morfologi partikel dan kandungan elementernya menggunakan scanning  electron  microscope (SEM)  JED  2300 JEOL  dan energy  dispersive  spectroscopy (EDS) Ametex EDAX. Analisis gugus fungsi menggunakan fourier  transformation  infra  red (FTIR),  dan  uji serapan  gelombang  elektromagnetik  menggunakan vector network analyzer (VNA) tipe ADVANTEST R3770  dengan  rentang  frekuensi  300  KHz – 20
GHz.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil sintesis silika dari ekstraksi abu sekam padi. Identifikasi  fasa  sampel  silika  dari  hasil ekstraksi  abu  sekam  padi  menggunakan  XRD ditunjukkan pada Gambar 1. Pola XRD sampel silika  tersebut  menunjukkan  karakteristik  pola amorfus. Diketahui bahwa ada tiga syarat yang harus  dipenuhi  untuk  identifikasi  fasa menggunakan XRD, yaitu sampel harus kristal sempurna, berkas sinar sejajar dan monokromatik. Karena sampel silika ini bukan kristal  maka difraksi Bragg tidak dapat terjadi sehingga  tidak  menghasilkan  puncak-puncak difraksi. Gambar  1. Pola  difraksi  sinar-X  sampel  silika dari hasil ekstraksi abu sekam padi
Berdasarkan  hasil  spectra  IR diperlihatkan ada  empat  bilangan  gelombang  dari  spektrum silika  yang  cukup  dominan,  yaitu  pada bilangan  gelombang  3445,  1628,  1085,  808, dan  480  cm -1 (  Nariyal et  al ,  2014  dan Darmawan et  al ,  2011). Bilangan  gelombang 3445  cm -1 terdapat  puncak  renggang  yang merupakan  puncak  khas  yang  dimiliki  silika. Puncak  tersebut  merupakan  vibrasi  ulur  dari gugus–OH (gugus hidroksil). Dengan demikian,  silika  hasil  ekstraksi  menunjukkan ikatan  Si-OH  atau  silanol.  Puncak  tersebut mengindikasikan  pula  adanya  gugus  dari molekul  air  yang  terhidrasi  yang  tidak  dapat diabaikan  (Daifullah et  al .,  2003).  Pada bilangan gelombang 1085 cm -1 terdapat puncak yang menunjukkan gugus fungsi siloksan Si-O- Si.  Adanya  gugus  fungsi  Si-O-Si  diperkuat dengan  adanya puncak  pada  bilangan gelombang 480 cm -1 , yang menunjukkan ikatan Si-O,  dan  puncak  pada  bilangan  gelombang 808 cm -1 , yang timbul akibat deformasi ikatan Si-O. Puncak  lain  dengan  intensitas  yang cukup  signifikan  terdapat  pada  daerah  1628 cm -1 .  Puncak  ini  menunjukkan  vibrasi  regang C=O  dari  hemiselulosa,  yang  kemungkinan ikut terlarut pada saat ekstraksi dan teradsorbsi oleh silika.
Data  dukung  lainnya  adalah  analisis elementer  menggunakan  EDS  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 2. Berdasarkan hasil analisis EDS  menunjukkan  bahwa  kandungan utama sampel silika ini adalah Si dan O. Unsur
Si  dan  O  yang  teridentifikasi  pada  spektrum EDS  berturut-turut  terdapat  pada  pada  energi
1.769 KeV dan 0,525 keV. Presentasi massa O dari  data  tersebut  sebesar  53,26%,  sedangkan persentase massa Si sebesar 44,74%. Jadi silika hasil  ekstraksi  memiliki  tingkat  kemurnian yang sangat tinggi. Gambar 2.  Spektrum  EDS  sampel  silika  dari hasil ekstraksi abu sekam padi Gambar 3.  Foto  SEM sampel  silika  dari hasil ekstraksi abu sekam padi
Pada  Gambar 3 diperlihatkan  foto  SEM untuk  mengetahui  morfologi  permukaan  dari silika  hasil  ekstraksi.  Dari  foto  SEM  tersebut tampak  bahwa  senyawa  silika  yang  dihasilkan memiliki struktur morfologi partikel berbentuk lembaran-lembaran  tipis  yang  sangat  seragam dan  terdistribusi  merata  di  seluruh  permukaan sampel. Morfologi partikel ini mengindikasikan  juga  bahwa  sampel  silika memiliki  fasa  tungga  dengan  tingkat kemurnian yang relatif tinggi.

## Hasil sintesis komposit UPR/silika.
Sampel  silika  dari  hasil  ekstraksi  abu  sekam padi ini kemudian dibuat komposit dengan cara mengkombinasikan antara matrik UPR dengan filler serbuk  silika  seperti  yang  diperlihatkan pada Gambar 4.
UPR yang digunakan berbentuk cair dengan serbuk silika hasil isolasi melalui perbandingan komposisi UPR : Silika masing-masing 99 : 1;
98,5  :  1,5  ;  98  :  2  ;  dan  97,5  :  2,5  %  berat.
Silika  dan  UPR  yang  telah  dicampurkan, diaduk  secara  konstan  hingga  homogen.
Pengadukan  dilakukan  secara  perlahan,  agar tidak  ada  udara  yang  terperangkap  pada material  tersebut yang  mampu  menggangu poses  penyerapan.  Hasil  homogenisasi campuran UPR/Silika diamati dengan menggunakan  SEM  untuk  mengetahui terbentuknya  komposit  UPR/Silka  dan mengetahui  distribusi  serbuk  silika  yang tertanam  di  dalam  matrik  UPR  seperti  yang disajikan pada Gambar 4. Pada  Gambar 5(a)  merupakan  foto  SEM sampel  murni  UPR  dan  Gambar 5(b)  adalah foto  SEM  sampel  serbuk  silika.  Sedangkan Gambar 5(c), 5(d), 5(e), dan 5(f) adalah sampel komposit  UPR/silika  dengan  perbandingan jumlah  silika  yang  bervariasi  dan berdasarkan Gambar  SEM  tersebut  tampak  komposit UPR/silika  telah  terbentuk  dengan  baik. Komposit  UPR/silika  ini  berhasil  terbentuk dikarenakan  keduanya  memiliki  perbedaan sifat  kimia  dan  fisika  sehingga  tidak  bereaksi diantara keduanya.
Gambar 4. Hasil sintesis komposit UPR/silika
(a) UPR (b) Silika Abu Sekap Padi Silika UPR/Silika
10 Pengaruh Komposisi Silika … (Adi, dkk) Pada  Gambar 3 diperlihatkan  foto  SEM untuk  mengetahui  morfologi  permukaan  dari silika  hasil  ekstraksi.  Dari  foto  SEM  tersebut tampak  bahwa  senyawa  silika  yang  dihasilkan memiliki struktur morfologi partikel berbentuk lembaran-lembaran  tipis  yang  sangat  seragam dan  terdistribusi  merata  di  seluruh  permukaan sampel. Morfologi partikel ini mengindikasikan  juga  bahwa  sampel  silika memiliki  fasa  tungga  dengan  tingkat kemurnian yang relatif tinggi.

## Hasil sintesis komposit UPR/silika.
Sampel  silika  dari  hasil  ekstraksi  abu  sekam padi ini kemudian dibuat komposit dengan cara mengkombinasikan antara matrik UPR dengan filler serbuk  silika  seperti  yang  diperlihatkan pada Gambar 4.
UPR yang digunakan berbentuk cair dengan serbuk silika hasil isolasi melalui perbandingan komposisi UPR : Silika masing-masing 99 : 1;
98,5  :  1,5  ;  98  :  2  ;  dan  97,5  :  2,5  %  berat.
Silika  dan  UPR  yang  telah  dicampurkan, diaduk  secara  konstan  hingga  homogen.
Pengadukan  dilakukan  secara  perlahan,  agar tidak  ada  udara  yang  terperangkap  pada material  tersebut yang  mampu  menggangu poses  penyerapan.  Hasil  homogenisasi campuran UPR/Silika diamati dengan menggunakan  SEM  untuk  mengetahui terbentuknya  komposit  UPR/Silka  dan mengetahui  distribusi  serbuk  silika  yang tertanam  di  dalam  matrik  UPR  seperti  yang disajikan pada Gambar 4. Pada  Gambar 5(a)  merupakan  foto  SEM sampel  murni  UPR  dan  Gambar 5(b)  adalah foto  SEM  sampel  serbuk  silika.  Sedangkan Gambar 5(c), 5(d), 5(e), dan 5(f) adalah sampel komposit  UPR/silika  dengan  perbandingan jumlah  silika  yang  bervariasi  dan berdasarkan Gambar  SEM  tersebut  tampak  komposit UPR/silika  telah  terbentuk  dengan  baik. Komposit  UPR/silika  ini  berhasil  terbentuk dikarenakan  keduanya  memiliki  perbedaan sifat  kimia  dan  fisika  sehingga  tidak  bereaksi diantara keduanya.
Gambar 4. Hasil sintesis komposit UPR/silika
(a) UPR (b) Silika Abu Sekap Padi Silika
UPR/Silika
10 Pengaruh Komposisi Silika … (Adi, dkk) Pada  Gambar 3 diperlihatkan  foto  SEM untuk  mengetahui  morfologi  permukaan  dari silika  hasil  ekstraksi.  Dari  foto  SEM  tersebut tampak  bahwa  senyawa  silika  yang  dihasilkan memiliki struktur morfologi partikel berbentuk lembaran-lembaran  tipis  yang  sangat  seragam dan  terdistribusi  merata  di  seluruh  permukaan sampel. Morfologi partikel ini mengindikasikan  juga  bahwa  sampel  silika memiliki  fasa  tungga  dengan  tingkat kemurnian yang relatif tinggi.

## Hasil sintesis komposit UPR/silika.
Sampel  silika  dari  hasil  ekstraksi  abu  sekam padi ini kemudian dibuat komposit dengan cara mengkombinasikan antara matrik UPR dengan filler serbuk  silika  seperti  yang  diperlihatkan pada Gambar 4.
UPR yang digunakan berbentuk cair dengan serbuk silika hasil isolasi melalui perbandingan komposisi UPR : Silika masing-masing 99 : 1;
98,5  :  1,5  ;  98  :  2  ;  dan  97,5  :  2,5  %  berat.
Silika  dan  UPR  yang  telah  dicampurkan, diaduk  secara  konstan  hingga  homogen.
Pengadukan  dilakukan  secara  perlahan,  agar tidak  ada  udara  yang  terperangkap  pada material  tersebut yang  mampu  menggangu poses  penyerapan.  Hasil  homogenisasi campuran UPR/Silika diamati dengan menggunakan  SEM  untuk  mengetahui terbentuknya  komposit  UPR/Silka  dan mengetahui  distribusi  serbuk  silika  yang tertanam  di  dalam  matrik  UPR  seperti  yang disajikan pada Gambar 4. Pada  Gambar 5(a)  merupakan  foto  SEM sampel  murni  UPR  dan  Gambar 5(b)  adalah foto  SEM  sampel  serbuk  silika.  Sedangkan Gambar 5(c), 5(d), 5(e), dan 5(f) adalah sampel komposit  UPR/silika  dengan  perbandingan jumlah  silika  yang  bervariasi  dan berdasarkan Gambar  SEM  tersebut  tampak  komposit UPR/silika  telah  terbentuk  dengan  baik. Komposit  UPR/silika  ini  berhasil  terbentuk dikarenakan  keduanya  memiliki  perbedaan sifat  kimia  dan  fisika  sehingga  tidak  bereaksi diantara keduanya.
Gambar 4. Hasil sintesis komposit UPR/silika
(a) UPR (b) Silika Abu Sekap Padi Silika
UPR/Silika
(c) 99% UPR/ 1% silika (d) 98,5% UPR/1,5% silika (e) 98% UPR/ 2% silika (f) 97,5% UPR/ 2,5% silika Gambar 5. Morfologi permukaan komposit UPR/silika Terlihat pula bahwa semakin besar kandungan serbuk silika yang ditanamkan di dalam matrik
UPR, maka distribusi kerapatan silika di dalam matrik  UPR  juga  semakin  banyak.  Hal  ini dapat    dilihat  hadirnya butiran-butiran  warna terang  semakin  banyak  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  kandungan  silika  dalam matrik  UPR.  Namun  diperlukan  data  dukung kehadiran  butiran-butiran  warna  terang  yang tertanam  di  dalam  matrik  UPR  adalah  serbuk silika. Untuk itu akan dilakukan pengujian
elementer  dengan  obyek point  analysis antara butiran-butiran  warna  terang  dan  matrik  UPR menggunakan EDS.
Pada  Gambar 6 diperlihatkan  hasil pengujian  EDS  dengan spot  analysis yang ditujukan  pada  butiran-butiran  warna  terang. Hasil EDS menunjukkan bahwa butiran-butiran warna  terang  tersebut  mengandung  unsur  Si dan O, sedangkan kehadiran carbon (C) diduga berasal  dari  matrik  UPR  yang  ada  di  atas permukaan Si.
Gambar 6. Hasil EDS komposit UPR/Silika dengan spot pada partikel silika
Gambar 7. Hasil EDS komposit UPR/Silika dengan spot pada matrik UPR
Sedangkan  Gambar 7 diperlihatkan  hasil pengujian  EDS  dengan spot  analysis yang ditujukan pada daerah warna gelap. Hasil EDS menunjukkan  bahwa  daerah  warna  gelap tersebut mengandung unsur C dan O dan tidak teridentifikasi  kehadiran  unsur  Si.  Hal  ini berarti  bahwa  daerah  tersebut  adalah  matrik UPR. UPR adalah unsaturated polyester resins dimana  terdapat  gugus  hidrokarbon  dan oksigen  seperti  reaksi  kimia diatas. UPR merupakan  gugus  ikatan  antara  C – H – O sehingga  analisis  EDS  tersebut  memberikan konfirmasi  bahwa  terdeteksi  pada  daerah tersebut  unsur  C  dan  O,  sementara  unsur  H adalah unsur yang sangat ringan sehingga EDS
tidak mampu untuk mendeteksinya. Dengan  demikian  komposit  UPR/silika telah  berhasil  dibuat  dengan  beberapa  variasi jumlah  kandungan silika.  Langkah selanjutnya adalah  menguji  kemampuan  daya  serap gelombang  elektromagnetik  pada  sampel komposit  UPR/silika  menggunakan  VNA dengan  rentang  frekuensi  8 – 12  GHz. Tujuannya  untuk  mengetahui  pengaruh komposisi silika dari abu sekam padi terhadap daya  serap  gelombang  elektromagnetik  pada komposit unsaturated  polyester  resins (UPR)/silka. Pada Gambar 8 diperlihatkan hasil pengukuran reflection loss sebagai  fungsi frekuensi  pada  sampel  komposit  UPR/silika.
Gambar 8. Kurva reflection loss komposit UPR/Silika
Sampel  komposit  UPR/silika  ini  saat  diukur sifat serapannya berbentuk silinder berdiameter 3  cm  dengan  ketebalan  5  mm.  Berdasarkan kurva reflection  loss seperti  pada  Gambar 8 tampak  bahwa  penambahan  komposisi  silika pada  komposit  UPR/silika  mempengaruhi kemampuan daya serap gelombang elektromagnetiknya.  Semakin  banyak  jumlah silika  yang  ditanam  di  dalam  matrik  UPR semakin  besar  pula  serapan  gelombang elektromagnetiknya.  Pada  sampel  UPR  murni terlihat serapan gelombang elektromagnetiknya cukup rendah terutama di daerah frekuensi 9 – 12  GHz.  Namun  setelah  penambahan  silika  1 % berat, serapan gelombang elektromagnetiknya  mulai  meningkat  terutama di daerah frekuensi 10 – 12 GHz. RL semakin meningkat  seiring  meningkatnya  jumlah  silika di dalam komposit tersebut. Terdapat beberapa puncak serapan gelombang yang tinggi, dengan pita penyerapan relatif lebar yaitu terdapat pada frekuensi  8,2  GHz;  8,6  GHz;  10,8  GHz,  dan 11,2  GHz.  Sampel  dengan  penambahan  silika 1% berat terdapat pita penyerapan dengan lebar 0,5  GHz  pada  range  8  GHz – 9  GHz, ditemukan  dua  puncak  serapan  tertinggi  pada frekuensi  8,2  GHz  sebesar -18  dB  dan  pada frekuensi 11 GHz  sebesar -12 dB. Pada range 10 GHz – 12 GHz telah hadir pita penyerapan baru  dengan  lebar  0,5  GHz,  ditemukan  dua puncak  serapan  pada  frekuensi  10,8  GHz sebesar -18  dB  dan  pada  frekuensi  11,2  GHz sebesar -15  dB.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa adanya  peningkatan  daya  serap  pada  range frekuensi  8  GHz – 9  GHz  dan hadirnya  daya serapan baru yang berada pada range frekuensi 10 GHz – 12 GHz, keduanya merupakan hasil kontribusi  penambahan  silika  di  dalam komposit.  Pada  penambahan  silika  1,5%  berat terlihat  jelas  terjadi  peningkatan  serapan dibandingkan  silika  1  wt%  dengan  frekuensi optimal  8,2  GHz  dan  serapan  sebesar -21  dB dengan  pita  penyerapan  selebar  0,5  GHz.
Begitu pula pada frekuensi 8,6 GHz, 10,8 GHz, dan  11,2  GHz  berturut-turut  meningkat menjadi  sebesar -20  dB, -20  dB,  dan -18  dB. Penambahan silika selanjutnya juga menunjukkan  nilai  RL  semakin  meningkat. Disamping itu pita penyerapan tampak semakin melebar  sebesar  1  GHz  pada  penambahan silika 2,5% berat pada range frekuensi 10 GHz – 12  GHz.  Hasil  ini  telah  sesuai  dengan hipotesis  pada  penelitian  ini  bahwa  RL  akan hadir  apabila  terjadi impedance  matching antara  gelombang  elektromagnetik  dengan
bahan.  Dalam  hal  ini Z in = Z o ,  dimana Z in sangat  dipengaruhi  oleh  adanya magnetic  loss dan dielectric  loss dari  bahan  tersebut.  Silika adalah  salah  satu  bahan  yang  memiliki  nilai permitivitas yang tinggi sehingga dimungkinkan  sekali  mempunyai  sifat dielectric  loss
yang  tinggi  pula  setelah  silika tersebut  beresonansi  dengan  gelombang elektromagnetik.  Disamping  itu  efek  geometri dari  morfologi  silika  seperti  hasil  pengamatan menggunakan  SEM  dapat  juga  mempengaruhi peningkatan  daya  serap  terhadap  gelombang elektromagnetik  tersebut  melalui  mekanisme hamburan  yang incoherent .  Oleh  sebab  itu kehadiran  silika  ini  pada  akhirnya  dapat meningkatkan  nilai  dari reflection  loss dari komposit  ini  sehingga  dapat  meningkatkan kemampuan  daya  serap  dari  bahan  komposit tersebut.  Hasil  penelitian  ini  juga  bersesuaian dengan hasil penelitian Liu et al (2014) bahwa penambahan  komposisi  silika  pada  sebuah bahan  dapat  meningkatkan  kemampuan  daya serap terhadap gelombang elektromagnetik .

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  telah  berhasil  dibuat komposit UPR/silika dengan variasi penambahan  silika  1%,  1,5%,  2%,  dan  2,5% berat  yang  diperoleh  dari  hasil  ekstraksi  abu sekam padi melalui metode sol gel. Silika dari hasil  ekstraksi  abu  sekam  padi  ini  memiliki tingkat  kemurnian  yang  tinggi  dengan  fasa amorf. Sedangkan hasil pengamatan morfologi komposit  UPR/silika  menunjukkan  bahwa partikel  silika  telah  terdistribusi  merata  di dalam  matrik  UPR  sehingga  membentuk sebuah  komposit  UPR/silika  yang  baik.  Hasil uji  serapan  gelombang  elektromagnetik komposit  UPR/silika  menunjukkan  bahwa penambahan  komposisi  silika  pada  komposit UPR/silika  mempengaruhi  kemampuan  daya serap  gelombang  elektromagnetik.  Semakin banyak  jumlah  silika  yang  ditanam  di  dalam matrik  UPR  semakin  besar  pula  serapan gelombang  elektromagnetiknya.  Untuk  itu silika  merupakan  kandidat  bahan  absorber gelombang elektromagnetik dengan mempertimbangkan  faktor  efisiensi,  biaya, ketebalan,  berat,  kekerasan,  fleksibilitas,  dan stabilitasnya terhadap lingkungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada Jurusan Kimia, FMIPA Universitas  Negeri  Jakarta  atas dukungannya  pada  penelitian  ini.  Adapun
penelitian ini didanai dari Riset Hibah Bersaing Kemenristek-Dikti  dengan  penanggungjawab penelitian Dr. Yusmaniar, M.Si.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeodu,  A.  O.,  C.O.  Anyaeche,  &  O.O.
Oluwole,  2014.  Modeling  of  Microwave Curing  of  Unsaturated  Polyester  Based Composite Materials as Production Process Guide, J.  of  Advancement  in  Engineering and Technology . Adi,  W.A.,  & A.  Manaf.  2012.  Structural  and Absorption  Characteristics  of  Mn-Ti Substituted  Ba-Sr  Hexaferrite  Synthesized by  Mechanical  Alloying  Route, Journal  of Basic  and  Applied  Scientific  Research ,  2 (8): 7826-7834. Adi, W.A., & A. Manaf. 2013. Microstructure and Phase Analysis of La0.8Ba0.2TixMn(1-x)O3  system  for Microwave Absorber Material (x = 0 – 0.7), Journal of Advanced Materials Research . Cheng, E.M., F. Malek, ,M. Ahmed, K.Y. You,
&  H.  Nornikaman.  2012.  The  use  of dielecric  mixture  equations  to  analyze  the dielectric properties of a mixture of rubber tire  dust  and  rice  husks  in  a  microwave absorber, Prog.  Electromagn.  Res .,  129, 559-578.
Daifullah,  A.A.M.,  B.S.  Girgis,  &  H.M.H. Gad.  2003.Utilization  of  Agro-Residues (Rice  Husk)  in  Small  Waste  Water Treatment Plans. Material  Letters , 57:1723–1731.
Darmawan,  A.,  Smart,  S.,  A.  Julbe,  &  J.C.D. Costa. 2011. Iron oxide silica derived from sol-gel synthesis. Materials , 4, 448–456. Eswaraiah,  V.,  V.  Sankaranarayanan,  &  S. Ramaprabhu. 2011. Functionalized Graphene–PVDF  Foam  Composites  for EMI  Shielding,  Macromol. Mater.  Eng .
296, 1-5.
Geetha,  S.,  Satheesh  Kumar,  K.  K.,  Chepuri,
Rao, R. K., Vijayan, M., & Trivedi, D. C., 2009.  EMI  Shielding:  Methods  and Materials— A  Review,  Journal  of  Applied Polymer Science , Vol. 112, 2073–2086. Ginanjar,  R.V.,  A.  Ma’ruf  &  A.H.  Mulyadi. 2014.  Ekstraksi  Silika  Dari  Abu  Sekam Padi  Menggunakan  Pelarut  NaOH, Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM  UMP. Le,  V.H,  C.N.H.  Thuc  &  H.H.  Thuc.  2013.
Synthesis  of  silica  nanoparticles  from Vietnamese  rice  husk  by  sol–gel  method,
Nanoscale Research Letters , 8:58. Liu,  S.T.,  X.G.  Chen,  A.B.  Zhang,  K.K.  Yan,
&  Y.  Ye,  2014.  Rice  husk  ash  for microwave, Bioresources, 9(2) , 2328-2340 Nariyal,  R.  K.,  P.  Kothari,  &  B.  Bisht. 2014. FTIR  Measurements  of  SiO2  Glass Prepared  by  Sol-Gel  Technique, Chemical Science Transactions , 3(3):1064-1066.
Nornikman,  H.,  F.  Malek,  P.J.  Soh,  A.A.H.
Azremi,  F.H.  Wee,  &  A.  Hasnain,  2010.
Parametric  studies  of  the  pyramidal microwave  absorber  using rice  husk,
Progress  in  Electromagnetics  Research- Pier , 104, 145-166. Onojah,  A.,  A.N.Amah,  &  B.O.  Ayomanor. 2012.  Comparative  studies  of  silicon  from rice husk ash and natural quartz, Am. J. Sci.
Ind. Res ., 3(3): 146-149. Patil,  S.,  A.  Lagashetty,  A. Koppalkar  &  S. Kalyane. 2012. Electromagnetic Interference  Shielding  Effectiveness  of Polyaniline-Ta 2 O 5 Composites, International Journal of Science, Environment  and  Technology , 1  (5):402 – 408. Prasad, R. & M. Pandey.2012. Rice Husk Ash as  a  Renewable  Source  for  the  Production of  Value  Added  Silica  Gel  and  its Application:
An  Overview,  Bulletin  of Chemical  Reaction  Engineering  & Catalysis , 7 (1), 1 – 25.
Rafiee,  E.,  S.  Shahebrahimi,  M.  Feyzi  &  M. Shaterzadeh.  2012.  Optimization  of synthesis and characterization of nanosilica produced from rice husk (a common waste material), International Nano Letters , 2:29. Rochman, N.T & W.A. Adi. 2013. Preliminary study  of  the  developm  ent  of  absorber electromagnetic  wave  materials  by modifying iron sand. International Journal of Academic Research Part A ; 5(4), 91-96.
Sun, C., K. Sun, & P. Chui. 2010. Preparation and  Microwave  Absorbing  Properties  of BaFe 12 O 19 /Unsaturated Polyester Nanocomposites , Proceeding  of  the  7th National  Conference  on  Functional Materials and Applications, 41-9. Wang, X., 2011. Investigation of Electromagnetic Shielding Effectiveness of Nanostructural Carbon Black/ABS Composites, Journal  of  Electromagnetic Analysis and Applications , 3:160-164. Zhou,  J.,  J.  He, T. Wang,  D.  Sun,  S.  Ding,  J. Zhao, & S. Wu. 2010. Direct incorporation of  magnetic  constituents  within  ordered
mesoporous  carbon-silica  nanocomposites for  highly  efficients  electromagnetic  wave absorbers, J. Phys. Chem . C 114(17): 7611- 7617.